401 — 
Parmi les propriétés qui peuvent entrer en considération : 
énergie chimique, poids spécifique, chaleur spécifique, solubilité, 
conductibilité électrique, couleur, forme cristalline, etc., il 
n’est guère possible d’en citer une dont l’influence soit prédo¬ 
minante et qui constituerait une sorte de critérium de l’allo¬ 
tropie : il faut se baser sur un ensemble de propriétés, sans 
pourtant attribuer une importance trop grande à des propriétés 
secondaires (couleur, etc.), ni rejeter l’existence de l’allotropie 
lorsque ces différences ne se manifestent pas dans toutes les 
propriétés. 
J’ai déterminé d’abord la densité de l’argent en poudre, puis 
sa conductibilité électrique et ensuite sa chaleur de transforma¬ 
tion. 
Densité de l’argent en poudre. 
La densité de l’Ag en poudre a été déterminée par la méthode 
de la balance hydrostatique. 
J’ai apporté des soins particuliers et j’ai pris toutes les pré¬ 
cautions recommandées (voir Stas) pour chasser complètement 
tous les gaz que la poudre pouvait retenir. 
Quand le poids de la poudre immergée fut devenu constant 
(après sept à huit jours) (1), j’ai enlevé tout le système de la 
balance, j’ai chauffé de nouveau le pèse-filtre avec la poudre à la 
température de 30°, et je les ai portés sous la trompe pour pro¬ 
voquer l’ébullition et le départ éventuel des gaz. 
Détermination de la densité. 
Alliage 7 °/ 0 Ag et 93 °/ 0 Zn. 
Traitement : attaque par l’HCl dilué, puis concentré, à froid 
et à la lumière. 
Conservation de la poudre : dans l’acide exposé à la lumière. 
(1) Voir Spring, Remarques sur la détermination de la densité des corps en 
poudre fine. (Bull, de l’Acad. roy. de Belgique [Classe des sciences], 1907, p. 684.) 
